( io65 ) 



pas donné le spectre du magnésium par l'étincelle d'induction; enfui 

 l'éclat de Yt- 0% 3 SO' + Bi égale ou surpasse celui de MgO, S0= + Bi(' ). 



» La bande rouge de Yt^0',3S0'+ Bi diffère beaucoup de celle de 

 CaO, SO^ + Bi qui est plus jaune. 



» Après avoir examiné les fluorescences du manganèse et du bismuth 

 respectivement ajoutés chaque fois à une seule substance, j'ai pensé qu'il 

 ne serait pas sans intérêt d'étudier des mélanges plus complexes. 



» 1^ Un seul dissolvanl solide et deux matières acti<>>es donnant chacune de 

 la fluorescence avec ce dissolvant. 



» Avec 



CaO, SO'..... 97 I 



MnO,S03 I I 99 



Bi^OSSSO' I ) 



la fluorescence est jaunâtre au centre et vert pâle plus loin des électrodes. 

 La bande rouge orangé de CaO, SO' + Bi brille avec plus d'éclat que le 

 vert du spectre, lequel est toutefois notablement lumineux. Si l'on chauffe 

 un peu le tube, la fluorescence devient partout jaune rosé et la bande 

 rouge ne s'affaiblit guère, tandis que le vert du spectre s'assombrit. En 

 chauffant davantage, on voit la fluorescence diminuer et redevenir verte, 

 mais d'une nuance plus bleue qu'avant; la bande rouge pâlit presque jus- 

 qu'à s'éteindre. 



)) Les intensités du jaunâtre à froid, et plus encore du vert bleuâtre à 

 chaud, sont considérablement inférieures à celle de la fluorescence verte 

 d'un CaO, SO^ (exempt de Bi) contenant -^ de MnO,SO'. 



)) Avec 



MgO.SO^ 38 1 



MnO,SO^ I 4o 



Bi20',3S03 I ) 



on obtient une fluorescence rouge, belle, mais un peu sombre (il y a trop 

 de matière active?), qui paraît résulter de la superposition des fluores- 

 cences MgO, SO' + Mn et MgO, SO' + Bi. 



» 2° Un dissolvant solide et deux matières actives dont une seule Jluoresce 

 fortement en présence de ce dissolvant. 



1) Avec 



CdO,SO-'. ii8 J 



MnO,S03 I 120 



Bi--0S3S0', I ) 



(') L'jtuia avait successivement subi des traitements soignés à AzH^, acide oxa- 

 lique et enfin AzH^. 



C. R., i886, 2» Semestre. (T. CIII, N» 22.) l4o 



